über Magnetismus durch Temperatur-Differenz. 321 



behandelt), eine beträchtliche Menge Kalium aufgenommen hatte, seine 

 vorige Stelle in der magnetischen Pveibe, über dem Nickel. 



Antimon auf dieselbe Weise mit einem beträchtlichen Antheil 

 Kalium verbunden, nahm gleichfalls keine andere Stelle in der Reihe 

 ein, als das reine Antimon. 



Kupfer No. 2, mit Weinstein geschmolzen, schien kein Kalium 

 aufgenommen zu haben ; es erfolgte wenigstens keine Gasentbindung 

 wenn ein Slück davon in Wasser geworfen wurde. Auch die Stelle 

 dieses Kupfers in der Reihe war nicht verändert. 



Legirungen von Kupfer und Silber — Probestangen vom zwei- 

 bis zum sechzehnlöthigen Silber — zeigten folgendes Verhalten. Alle 

 fünfzehn bewirkten mit Kupfer No. 2 eine westliche, und mit 

 reinem Silber eine östliche Declination der Magnetnadel. — Mit 

 Gold No. 2 gaben die Probestangen vom z weil ö tili gen bis zum 

 elflö thi gen Silber östliche, und die vom zwölflöthigen bis 

 zum sechzehnlüthigen westliche Declination. Die ersteren ste- 

 hen also zwischen Gold No. 2 und Kupfer No. 2 und die letzteren 

 zwischen Gold No. 2 und dem chemisch reinen Silber unserer Ta- 

 belle §.31. Zwei Probestangen, ein elf und ein halblöthiges und ein 

 zwölflöthiges, welche nicht zu jenen fünfzehn gehörten, stellten sich 

 über Kupfer No. 2. Vielleicht bestand die Legirung von diesen aus 

 einer andern Sorte von Kupfer. 



Preufsisehe Thaler von 1820 und 1821 wurden unter Kupfer 

 No. 2, — die zu diesen Versuchen angewendeten Fr i ed r ichsd'or hin- 

 gegen über Kupfer No. 2, einige sogar zwischen Kupfer No. 1 und 

 Blei stehend gefunden. 



Ein Stück Eisen, welches mir Herr Karsten als ein zwei bis 

 drei Procent Zink enthaltendes Roheisen , mitgetheilt hatte nahm seine 

 Stelle zwischen Piatina No. 1 und Gold No. 1. Im ä'ufseren Anse- 

 hen glich dieses mehr dem Zink als irgend einem Roheisen. 



Doch auch em aus reiner Eisenvitriol- Auflösung, mit einer 

 einfachen galvanischen Kette von Zink und Piatina reducirtes Ei- 

 sen, wurde an derselben Stelle der Reihe gefunden. Ich hatte bei der 

 Reduction dieses Eisens absichtlich Zink angewendet, in der Erwartung, 

 dafs von dem Zink, welcher in einer Salmiak-Aullösung stand, ein Theil 

 Phys. Klasse 1S22-1823. Ss 



